以西藏昌都的微晶质菱镁矿为原料,经过煅烧、水化、水热等工艺流程制备不同形貌的纳米氢氧化镁.探究了水化温度、水化时间、固液比、水热过程中轻烧氧化镁用量、分散剂(PEG6000、PVP)等因素对水化率及氢氧化镁形貌的影响.采用XRD、SEM等技术对产物氢氧化镁进行表征.实验最终确定了水化温度为80℃、水化时间为2 h,固液比(g:g)为1:20作为最佳水化条件,水化率可达92.75％,可制备出纳米薄片氢氧化镁;水热过程中轻烧氧化镁的用量为20％ ～30％,4％PVP作分散剂,可得到形貌完整规则、分散性良好的六角片状纳米氢氧化镁.实验还探究了不同路径对于氢氧化镁形貌的影响,说明了不同方法制备的氢氧化镁形貌不同,轻烧氧化镁经水化—煅烧—水热的过程得到的氢氧化镁形貌最为规整、分散性最佳.
微晶质菱镁矿 轻烧氧化镁 氢氧化镁 形貌 纳米片状